NP RAI RES 
302 SÉANCES DE LA SOCIÈTÉ DE NEUCHATEL. 
pour les arts de précision, entre autres pour l'horlogerie, 
puisque son emploi permettra de simplifier considérable- 
ment les pendules et les balanciers composés, et d'employer, 
même pour les bonnes montres civiles, des balanciers pres- 
que insensibles à l'influence de la température, 
Le module d’élasticité de cet alliage, quoique plus faible 
que ceux de l'acier ou du nickel purs, est encore assez 
grand, et par exemple notablement supérieur à celui du pal- 
ladium, qui est cependant utilisé pour la construction des 
spiraux de montres; on pourra donc probablement l’em- 
ployer aussi à cet usage. Le nouveau métal se prête parfai- 
tement aux différentes opérations métallurgiques : il se mar- 
telle, s’écrouit, se rabote, s’étire et prend un poli spéculaire 
parfait, sur lequel on peut tracer de magnifiques traits de 
division ; enfin il est moins accessible aux actions oxydantes 
de l’atmosphère et de l’eau que le fer ou l'acier. 
Jusqu’à 24 °/, de nickel les alliages étudiés perdent leurs 
propriétés magnétiques à une température élevée, comprise 
entre le rouge sombre et le rouge-cerise. Lorsqu'on les 
laisse refroidir ils repassent par les mêmes températures 
sans reprendre leur magnétisme et ne retrouvent leurs pro- 
priétés premières qu’à une température d’autant plus basse 
que l’alliage est plus riche en nickel. Les alliages contenant 
le plus de nickel sont réversibles en ce sens qu'ils perdent 
et reprennent leur magnétisme aux mêmes températures. 
Pour l’alliage à 26 °/, de nickel la perte totale du magnétisme 
a lieu au voisinage de 0°; pour l’alliage à 39,4 °/, elle se 
produit à 315°. 
Quant aux petites variations que subissent ces alliages avec 
le temps, elles peuvent être activées beaucoup par des re- 
cuits convenablement dirigés et se trouvent ensuite sensible- 
ment atténués. Dans les moins dilatables elles atteignent 1 
à 2! dans le premier mois qui suit le recuit à 100° ; dans le 
mois suivant elles sont encore de 1" environ; après quoi 
elles deviennent difficilement perceptibles. Ces changements 
sont d'autant plus petits que l’on est plus éleigné de la tem- 
pérature de transformation magnétique. Il est donc probable 
que, dans une règle préalablement recuite, ces variations se 
